COSMOS. 381 



II y a quelqucs annees, a l'usine de Dieuze, on a reduit ainsi 

 a l'etat metallique des masses de sulfate plomb provenant des 

 chambres de plomb de la fabrique d'acide sulf'urique, et qui 

 n'etaient d'aucun usage ; mais il importe d'indiquer qu'ilfaut user 

 de cerlaines precautions pour operer la fusion du plomb ainsi 

 reduit. a 



— M. Becquerel presenle ensuite une note de son fils, M. Ed- 

 mond Becquerel, sur l'emploi du sulfate de plomb dans les piles 

 voltaiques : «Le sulfate de plomb jouit de la propriete, lorsqu'on 

 l'a delaye a l'etat de pate avec une dissolution saluree de chlo- 

 rurc de sodium, d'acque'rir de la compacite et de durcir, comrae 

 le platre, meme quand cette pate reste plongee dans la dissolu- 

 tion. On peut mouler des cylindrcs avec cette pate de sulfate 

 de plomb, en ayant soin de placer au centre une tige de cuivre, 

 de plomb, de fer etame, ou meme de charbon de cornue. Ces 

 cylindres, une fois dessecbes, sont permeables au liquide con- 

 ducleur dans lequel on les plonge, et avec une plaque de zinc 

 et ce liquide, ils constituent un couple a courant constant. On 

 peute'galcment mouler des plaques avec cette matiere, et en fai- 

 sant reposer ces plaques au fond d'un vase sur un support con- 

 ducteur en cuivre, en plomb, ou en fer-blanc; si Ton suspend une 

 lame de zinc au-dessus, et que le vase renferme une dissolution 

 de chlorure de sodium ou de 1'eau acidulee, on forme egalement 

 un couple a courant constant a un seul liquide et sans dia- 

 pnragme. Mais la plupart du temps , la forme cylindrique me 

 semble preferable, ainsi que l'emploi d'un diapbragme en toile 

 ou en porcelaine d'un diametre un peu plus grand que celui des 

 cylindres. 



Tous les ecliantillons de sulfate de plomb ne sc comportent 

 pas de la meme maniere, probablemcnt en raison de melange de 

 matiere etrangere ; il y en a qui deviennent tres-durs ; d'autres 

 qui n'acquierent pas une resistance assez grande, et qui ne tar- 

 dent pas a se deliter dans l'interieur des couples. J'ai remarque 

 jusqu'ici qu'un melange de 100 grammes de sulfate de plomb 

 prealablement desseche et broye , 20 a 30 grammes de cblorure 

 de sodium, et50 centimetres cubes d'une dissolution saturee de 

 cblorure de sodium, donnait de bons resultats; l'addition, dans 

 la masse de 20 a 25 grammes d'oxydede plomb (massicot) m'a 

 semble augmenter la durete de la masse. Lorsqu'on a moule ce 

 melange, ;comme on le fait du platre, en ne lui donnant qu'une 

 < ; paisseur peu forte , on le laisse secber pendant deux ou trois 



